## CORRELATION ANALYSIS OF RADICAL POLYMERIZATION REACTOR OPERATING CONDITIONS TO INDUSTRIAL SCALE SWELLING CAPACITY OF SUPERABSORBENT
Willy Aulia Ilham 1 , Teguh Kurniawan 2* , Saepurahman 3 , Ratna Sari Siti Aisyah 4
1 Program Studi Magister Teknik Kimia, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang, 42122, Indonesia
2 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jenderal Sudirman km.3, Cilegon, 42435, Indonesia
3 BRIN, Jl Raya Puspiptek - Kota Tangerang Selatan – Banten 4 Jurusan Pendidikan Kimia, FKIP, Jl Ciwaru Raya No. 25, Serang
E-mail : * teguh@untirta.ac.id
Received: 17 Januari 2023. Accepted: 30 Juni 2023. Published: 30 Juli 2023 DOI: 10.30870/educhemia.v8i2.18853
Abstract: Superabsorbent polymer (SAP) is a polymer that has one function as an absorbent material  in  baby  diapers,  whose  quality  is  determined  by  the  number  of  swelling  capacity (SC). Many previous studies regarding the effect of synthesis parameters on the number of SC were limited to the laboratory scale, where the polymerization conditions, the number of variables,  and  SC  data  obtained  were  very  limited,  in  contrast  to  the  industrial  scale.  The radical  polymerization  stage,  with  its  accompanying  operating  variables  such  as  reaction temperature, monomer concentration, retention time, crosslinker concentration, the addition of  nitrogen  gas,  and  initiator  concentration,  affects  the  value  of  SC  in  industrial-scale production.  This  study  aims  to  analyse  the  correlation  between  the  reactor  operating conditions  and  the  number  of  SAP  SC  obtained.  Correlation  data  analysis  was  done  using Microsoft Excel with Data Analysis Toolpak and Python by utilizing production data with a total  of  1,562  entries,  where  the  correlation  between  each  variable  was  calculated  using Pearson’s  correlation  coefficient.  The  analysis  determined  that  the  variables  that  had  the strongest  correlation  with  the  SC  were  retention  time  and  reaction  temperature,  with correlation coefficient values of 0.31 and -0.26. The weakest correlation was obtained from the addition of nitrogen gas and an initiator with a value of -0.07 and -0.02. Positive values indicate a relationship that is directly proportional, while negative values indicate an inverse relationship.  Based  on  the  correlation  analyses  and  trends,  the  ideal  polymerization conditions have been identified.
Keywords: superabsorbent  polymer,  radical  polymerization,  swelling  capacity,  correlation data analysis
Abstrak: Superabsorbent  polymer  (SAP)  merupakan  polimer  yang  memiliki  salah  satu fungsi  sebagai  bahan  penyerap  pada  popok  bayi  yang  kualitasnya  ditentukan  oleh  nilai Swelling  Capacity  (SC).  Banyak  penelitian  sebelumnya  mengenai  pengaruh  parameter sintesis terhadap nilai SC akan tetapi masih terbatas pada skala laboratorium dimana kondisi polimerisasi,  jumlah  variabel  dan  data  SC  yang  diperoleh  sangat  terbatas  berbeda  dengan skala industri. Variabel kondisi operasi polimerisasi radikal seperti suhu reaksi, konsentrasi monomer, retention  time ,  konsentrasi  pengikat  silang,  penambahan  gas  nitrogen  dan konsentrasi  inisiator  mempengaruhi  nilai  SC  dalam  produksi  skala  industri.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  korelasi  antara  kondisi  operasi  reaktor  dengan  nilai  SC  SAP yang  diperoleh.  Analisis  korelasi  data  dilakukan  menggunakan  microsoft  excel  dengan toolpak  dan  python.  Analisis  data  dengan  memanfaatkan  data  produksi  dengan  total  1.562 data  dimana  korelasi  antar  variabel  dihitung  menggunakan  koefisien  korelasi  Pearson. Berdasarkan analisis diperoleh variabel yang memiliki korelasi paling kuat dengan SC adalah retention  time dan  suhu  reaksi  dengan  nilai  koefisien  korelasi  0,31  dan  -0,26.  Korelasi terlemah diperoleh dari penambahan gas nitrogen dan inisiator dengan nilai -0,07 dan -0,02. Nilai  positif  menunjukkan  hubungan  yang  berbanding  lurus  sedangkan  nilai  negatif menunjukkan  hubungan  yang  berbanding  terbalik.  Berdasarkan  analisis  korelasi  dan trend , kondisi polimerisasi yang ideal telah diidentifikasi.
Kata  kunci :  superabsorbent  polymer,  polimerisasi  radikal,  swelling  capacity,  analisis korelasi data

## PENDAHULUAN
Superabsorbent polymer (SAP)
merupakan  polimer  yang  mempunyai banyak  fungsi  dalam  kehidupan  manusia modern. Beberapa fungsi dari polimer ini adalah  sebagai  media  penyerap  air  pada popok bayi, manula dan pembalut wanita (Zohuriaan Mohammad J & Mehr. 2008), media  pelembab  tanah  pada  dunia pertanian  dengan  mengurangi  laju penguapan    (Ostrand  et  al.  2020), meningkatkan  efisiensi  penggunaan  air pada  sektor  pertanian  (Oladosu  et  al. 2022),  sebagai  bahan  untuk  pengolahan limbah  (Dave  &  Gor.  2018),  zat pencampur  pada concrete dan  material semen  (He  et  al.  2019),  sebagai  bahan penyerap  pada mortuary dan surgical pads di  dunia  medis,  mainan  anak-anak,
gel  tahan  api, flood  bags untuk  mitigasi bencana banjir, sealing agent pada kabel bahkan  digunakan  untuk  salju  artifisial, absorben  dalam  pengiriman  obat  dan rekayasa  jaringan  organ  (Rakhmawati  & Kurniawan, 2019).
SAP  bersifat  hidrofilik/suka  air  dan tidak  larut  apabila  bereaksi  dengan  air. Produk  yang  termasuk  dalam  kategori superabsorben harus memiliki kemampuan  menyerap  air  dengan  nilai standar  berkisar  antara  10-1.000  kali berat  keringnya  (Budiman  Anwar  & Nurkomarasari Risa, 2021).
Kualitas  dari  SAP  salah  satunya ditentukan  oleh swelling  capacity . Swelling  capacity adalah  kemampuan SAP untuk menahan cairan setelah dalam kondisi  jenuh  yang  dinyatakan  dalam
gram cairan yang tertahan per gram berat SAP  kering  (gram  H 2 O/gram dry SAP).
Semakin  tinggi  nilai swelling  capacity maka  akan  semakin  baik  kualitas  SAP (Bachra  et  al.  2020).  Kualitas  yang  baik tentu  saja  akan  meningkatkan  nilai ekonomi,  kepuasan customer dan profit untuk industri.
Gambar 1. Superabsorbent polymer sebelum dan sesudah swelling
Proses  produksi  SAP  menggunakan polimerisasi adisi radikal bebas.
Polimerisasi  ini  ditandai  dengan  proses pertumbuhan atau penambahan monomer
yang  saling  berikatan  membentuk  rantai polimer.  Polimerisasi  ini  terdiri  dari beberapa tahapan yaitu inisiasi, propagasi,  transfer  rantai,  dan  terminasi (Konstantinov & Broadbelt. 2019).
Polimerisasi  radikal  termasuk  salah satu jenis polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi  merupakan  reaksi  yang  terjadi karena  adanya  monomer  aktif  yang mempunyai  satu  elektron  bebas  tidak berpasangan (radikal bebas). Polimerisasi radikal bebas SAP mempunyai tantangan yaitu  reaksinya  relatif  susah  dikontrol
karena  sensitif  terhadap  panas  dan  suhu. Radikal  yang  terbentuk  relatif  tidak homogen  ketika  terjadi  perubahan  atau kenaikan suhu (Swantomo et al. 2008).
Polimerisasi  radikal  juga  relatif  sulit dikontrol  ketika  masuk  fasa  gel.  Selain itu  polimer  yang  dihasilkan  juga mempunyai  struktur  dan  berat  molekul yang fluktuatif dan susah untuk dikontrol (Sunit.  2010).  Polimerisasi  radikal dilakukan  dengan  cara  penambahan inisiator yang bersifat radikal dan terlarut ke  monomer  pada  fase  cair.  Saat  reaksi berlangsung,  campuran  menjadi  lebih kental. Reaksinya bersifat eksotermik dan polimer  yang  dihasilkan  memiliki  berat molekul yang relatif heterogen (Hamzah. 2017).  Polimerisasi  radikal  bebas  terdiri dari tiga tahapan : inisiasi, propagasi dan terminasi.
Gambar 2. Reaksi pembentukan SAP (Khanlari & Dubé, 2015)
SAP  dalam  skala  industri  biasanya bersifat petroleum based yang diproduksi dari  bahan  baku  berupa  Asam  akrilat (AA)  dan  NaOH.  Reaksi  asam  basa  AA
dengan NaOH merupakan reaksi
netralisasi yang eksotermis pada monomer  preparation dengan  hasil berupa garam sodium akrilat dan air.
Selanjutnya reaksi polimerisasi terjadi  pada  reaktor.  SAP  disintesis melalui polimerisasi secara radikal bebas. Sodium  akrilat  dengan  ditambahkan inisiator  dan  pengikat  silang  akan membentuk  gel  polisodium  akrilat  dan poliakrilat (SAP) (Meshram et al. 2020).
Gel elastis hasil polimerisasi dikeringkan,  dihancurkan  dan  diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang diperlukan.  Sebelum  pengeringan    gel dikurangi ukurannya untuk meningkatkan luas permukaan dan mempercepat  proses pengeringan.
Proses pengeringan dilakukan dengan dryer .  Udara  panas  yang dipanaskan menggunakan steam digunakan  untuk  menguapkan  air  pada gel,  sehingga  gel  berubah  menjadi powder SAP  yang  kering. Powder kemudian  digiling  dan  diayak  untuk mengatur  distribusi  ukuran  partikelnya. Ukuran  powder  yang  terlalu  besar  dan kecil  di recycle sedangkan  ukuran  yang ideal  sebagai  produk  dilakukan surface coating (Meshram et al. 2020).
Nilai swelling  capacity dipengaruhi oleh  banyak  variabel  pada  tahapan polimerisasi  radikal  SAP  di  reaktor,
diantaranya  adalah  jenis  dan  konsentrasi stabilizer atau pengikat silang ( crosslinker  agent ),  impurities,  suhu polimerisasi  (Brand  et  al.  2011),  waktu reaksi,  jenis  dan  konsentrasi  inisiator (Jafari et al. 2021), jenis dan konsentrasi monomer, metode polimerisasi, jenis dan jumlah  surfaktan  yang  digunakan, kondisi  pengaduk/reaktor  dan  laju pengadukan,  jenis  dan  jumlah  porogen, metode,  suhu,  dan  waktu  pengeringan, jenis  dan  konsentrasi  pengikat  silang permukaan  (Zohuriaan  Mohammad  J  & Mehr. 2008).
Analisis  korelasi  data  adalah  metode evaluasi statistik yang dilakukan terhadap derajat/kekuatan  hubungan  linier  dua variabel sehingga dapat diketahui apakah variabel  tersebut  mempunyai  hubungan yang kuat, lemah atau tidak berhubungan. Selain  itu  juga  dapat  diketahui  apakah dua variabel tersebut mempunyai hubungan  searah  atau  berlawanan  arah. Interval  nilai  korelasi  adalah  -1  ≤  r  ≤1. Semakin tinggi nilai korelasinya  dengan mendekati  1  maka  hubungan  antara  dua variabel tersebut semakin kuat.
Sebaliknya  jika  nilainya  mendekati  nilai 0  maka  hubungannya  semakin  lemah. Tanda  negatif  menunjukkan  hubungan yang  berbanding  terbalik,  sebaliknya tanda  positif  menunjukkan  hubungan
yang  berbanding  lurus.  (Amalia  & Kumoro, 2016).
Korelasi  Pearson  merupakan  jenis korelasi sederhana yang sering digunakan untuk  menganalisis  hubungan  linier  dari dua  variabel  yang  skala  datanya  berupa interval  atau  rasio  dengan  interval korelasi  -1  sampai  1  (Windarto,  2020). Teknik  korelasi  ini  menghubungkan  satu variabel  terikat  ( dependent )  dan  satu variabel  bebas  ( independent ).  Koefisien pada  Korelasi  Pearson  berfungsi  sebagai ukuran/derajat  kekuatan/keeratan  dari hubungan  dua  variabel  yang  linier.  Nilai kekuatan  korelasi  dapat  dilihat  pada Tabel 1 (Asuero et al. 2006).
Tabel 1. Kekuatan korelasi Nilai korelasi r Interpretasi 0.00 - 0.29 Sangat Rendah 0.30 - 0.49 Rendah 0.50 - 0.69 Moderat 0.70 - 1.89 Tinggi 0.90 - 1.00 Sangat Tinggi Banyak penelitian yang telah dilakukan  terhadap  SAP  khususnya dalam  peningkatan swelling  capacity , akan  tetapi  penelitian  baru  terbatas  pada skala  laboratorium.  Hasil  penelitian  dari laboratorium  dapat  digunakan  sebagai referensi  akan  tetapi  belum  tentu  bisa mewakili kondisi aktual di industri secara komprehensif.
Studi  literatur  dan  observasi  di industri  menunjukkan  belum  adanya kajian  terhadap  nilai  SC  dari  SAP  pada polimerisasi  radikal  skala  industri. Kajian-kajian terdahulu masih pada skala laboratorium.  Selain  itu  observasi langsung  pada  reaktor  di  lapangan menunjukkan  bahwa  reaksi  polimerisasi radikal  bersifat  fluktuatif  dan  sangat mempengaruhi  nilai  SC  dari  SAP.  Nilai SC yang diperoleh terkadang tidak stabil dan dipengaruhi oleh banyak faktor pada kondisi  operasi  reaktor.  Berdasarkan studi  literatur,  polimerisasi  radikal bersifat  relatif  susah  dikontrol  dan sensitif.
Penelitian  skala  industri  perlu dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  nilai swelling  capacity berhubungan  dengan banyak  faktor/variabel  pada  polimerisasi radikal.  Selain  itu  untuk  mendapatkan swelling  capacity yang  stabil  diperlukan analisis  yang  berhubungan  dengan kondisi operasi reaktor. Analisis korelasi terhadap  kondisi  operasi realtime dan steady pada  polimerisasi  radikal  skala industri belum pernah dilakukan sebelumnya.  Ketersediaan  data  yang berlimpah  di  industri  dapat  digunakan dan  dianalisis  sebagai  studi  hubungan variabel-variabel  yang  kompleks  pada tahapan  polimerisasi  di  reaktor  dengan
swelling capacity SAP.
Beberapa  faktor  yang  akan  dikaji berdasarkan  kajian  literatur  secara chemical  engineering  first  principles adalah  kondisi  operasi  reaktor:  suhu reaksi,  konsentrasi  dari  monomer, retention  time ,  konsentrasi  pengikat silang,  penambahan  gas  nitrogen  dan konsentrasi inisiator.
Studi swelling  capacity dilakukan pada  polimerisasi  radikal  skala  industri yang  kompleks  dengan  menggunakan machine  learning untuk  analisis  korelasi variabel-variabel  kondisi  operasi  reaktor berdasarkan  data  aktual  yang  jumlahnya sangat banyak di lapangan. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil yang didapat  akan  dikaji  dengan  kombinasi teori-teori ilmiah dan hubungan kausalitasnya.  Kombinasi antara analisis secara chemical  engineering  principles dengan machine  learning merupakan  hal yang masih jarang dilakukan.

## METODE
Skema  polimerisasi  radikal  pada reaktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas  SAP  berupa  SC  dapat  dilihat pada  Gambar  3.  Pertama  sekali  pengikat silang  ditambahkan  kepada  monomer sedangkan  air  ditambahkan  untuk mengatur  konsentrasi  dari  monomer.
Sebelum  masuk  reaktor,  inisiator  dan nitrogen juga ditambahkan ke monomer.
Pada reaktor terjadi reaksi polimerisasi  monomer  menjadi  gel  SAP basah  dalam  waktu  tertentu    yang kemudian dikeringkan pada dryer ditahap selanjutnya.  SC  merupakan  kemampuan SAP untuk tetap menyimpan urine/ saline water di  dalam  partikel powder apabila dipisahkan  dengan  mesin  pemutar ( centrifuge ).
Gambar 3. Skema polimerisasi radikal pada reaktor
Korelasi  antara  variabel-variabel  kondisi operasi pada tahapan polimerisasi radikal di  reaktor  diperoleh  dengan machine learning dengan  metode Correlation Data  Analysis menggunakan  Ms.  Excel dengan toolpak dan Python.
Variabel  bebas  (x)  adalah  suhu reaksi,  pengikat  silang,  penambahan  gas nitrogen,  inisiator,  konsentrasi  monomer dan retention  time .  Variabel  terikat  (y) adalah swelling capacity (SC). Koefisien korelasi dihitung menggunakan Pearson’s  correlation  coefficient dengan rumus berikut :
Dimana : x = variabel pertama, y = variabel kedua dan n = banyaknya pengamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai  SC  diperoleh  dari  data  harian yang  berada  pada  interval  :  45.8  –  56.3 g/g. Data berasal dari tiga tahun terakhir 01 Januari 2020 – 17 Oktober 2022. Data kondisi operasi yang digunakan berjumlah  1.562  data.  Data  yang dikumpulkan adalah suhu reaksi, konsentrasi  pengikat  silang,  penambahan gas  nitrogen,  konsentrasi  inisiator, konsentrasi monomer, retention time , dan SC.
Histogram  persebaran  data  SC  dapat dilihat  pada  Gambar  4.  Berdasarkan histogram  tersebut  nilai  SC  paling banyak  berada  pada  rentang:  50.0–52,5 g/g.
Gambar 4. Sebaran data SC dari 1.562 data entri
Korelasi  antara  variabel-variabel kondisi operasi pada tahapan polimerisasi radikal  di  reaktor  dengan  nilai  SC dianalisis  menggunakan correlation  data analysis . Variabel bebas (x) adalah: suhu reaksi,  konsentrasi  pengikat  silang,
penambahan  gas  nitrogen,  konsentrasi inisiator,  konsentrasi  monomer  dan retention  time sedangkan  variabel  terikat (y) adalah swelling capacity (SC).
Berdasarkan  hasil  analisis  korelasi seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  5 diperoleh  variabel  yang  mempunyai korelasi  paling  kuat  terhadap  SC  adalah retention  time dan  suhu  reaksi  dengan nilai  koefisien  korelasi  0.31  &  -0.26. Korelasi  paling  lemah  diperoleh  dari penambahan gas nitrogen dan konsentrasi inisiator sebesar -0.07 dan -0.02.
Nilai positif pada gambar menunjukkan hubungan yang berbanding lurus sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik.  Nilai  positif  artinya  apabila variabel  bebas  dinaikkan  nilainya  maka implikasinya  adalah  kenaikan  nilai  SC dan  begitu  pula  sebaliknya  apabila diturunkan  akan  mengakibatkan  nilai  SC mengalami  penurunan.  Sebaliknya,  nilai negatif  artinya  apabila  variabel  bebas dinaikkan  nilainya  maka  akan  terjadi penurunan  nilai  SC  begitu  pula sebaliknya.  Korelasi  positif  paling  kuat adalah retention time , sedangkan korelasi negatif  paling  kuat  adalah  suhu  reaksi. Gambar  5  menunjukkan  hasil  analisis korelasi variabel-variabel yang didapatkan.
Gambar 5. Hasil analisis correlation matrix & skor Pearson’s correlation coefficient

## Hubungan Suhu Reaksi dengan SC
Gambar  6  menunjukkan  korelasi antara  suhu  reaksi  dengan  nilai  SC. Berdasarkan  gambar,  polimerisasi  pada suhu  rendah  64−70  °C  menghasilkan SAP  dengan  nilai  SC  diatas  50  g/g. Polimerisasi  pada  suhu  lebih  besar  dari 70 °C menghasilkan SAP yang memiliki nilai  SC  bervariasi  seperti  yang  terlihat dari  lebarnya  rentang  nilai  SC  yang didapat (45−56 g/g).
Suhu  reaksi  yang  dianalisis  adalah berada  pada  interval  63.5 o C–78.7 o C.
Koefisien  korelasi  antara  suhu  reaksi dengan  SC  yang  diperoleh  adalah  -0.26. Ini  berarti  semakin  tinggi  suhu  reaksi polimerisasi radikal di reaktor maka nilai
SC  akan  turun. Penurunan  nilai  SC  ini terjadi  karena  kemungkinan  reaksi polimerisasi berjalan dengan waktu yang relatif cepat pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada korelasi antara suhu  reaksi  dengan retention  time pada reaktor  yang  juga  negatif,  koefisien korelasi -0.56.
Gambar 6. Hubungan SC dengan suhu reaksi
Laju  reaksi  polimerisasi  dipengaruhi oleh  suhu  reaksi  berdasarkan  nilai konstanta laju reaksi polimerisasi kp dan kt  (propagasi  dan  terminasi).  Konstanta laju reaksi merupakan fungsi suhu. Suhu yang  lebih  tinggi  akan  membuat  nilai konstanta laju reaksi menjadi lebih besar dan  kemudian  mempercepat  terjadinya reaksi.  Selain  itu  kemungkinan  proses thermal  crosslinking pada  polimerisasi dengan  suhu  tinggi  juga  akan  membuat SC  menjadi  turun. Thermal  crosslinking membuat  terlalu  banyak  ikatan  silang yang terbentuk sehingga polimer menjadi terlalu padat dan ruang untuk penyerapan air  menjadi  lebih  kecil  (Hosseinzadeh. 2013).
Semakin  tinggi  suhu  polimerisasi maka  berat  molekul  rata-rata  dari  SAP akan turun. Berdasarkan data dari europe patent ,  berat  molekul  sebanding  dengan nilai SC, sehingga nilai SC ini akan turun juga.  (Specification.  2020).  Pada  suhu tinggi proses terminasi pada polimerisasi radikal  kemungkinan  akan  didominasi oleh reaksi disproposi.
Disproporsionasi membutuhkan energi  yang  lebih  besar  untuk  memecah ikatan kimia. Reaksi
terminasi disproporsi merupakan perpindahan atom H  yang  labil  dari  satu  monomer  radikal aktif  ke  monomer  radikal  lainnya sehingga  menghasilkan  polimer  dengan
ikatan  rangkap  dan  tunggal . Ikatan rangkap  pada  polimer  mengakibatkan kondisi yang kurang stabil dan cenderung reaktif.                          Sebaliknya pada suhu  reaksi  polimerisasi  yang  lebih rendah,  reaksi  terminasi  kopling  yang lebih  dominan  dengan  menghasilkan polimer berikatan tunggal yang stabil.
Secara  visual  gel  polimer  yang terbentuk ketika suhu reaksi tinggi adalah melebar  sampai  menyentuh  dinding reaktor  karena  reaksi  terjadi  lebih  cepat. Selain itu gel yang terbentuk mempunyai gelembung  yang  lebih  besar,  gelembung ini  akan  membuat  pori-pori  gel  polimer terlalu  besar  sehingga  ketika  masuk  unit dryer mengalami  penguapan  yang  lebih tinggi.  Serbuk  SAP  yang  dihasilkan  dari dryer menjadi  lebih  kering  dan ukurannya  banyak  yang  sangat  halus (lebih kecil dari 45 mikrometer). Ukuran yang  sangat  halus  membuat  SC  menjadi relatif  kecil.  Hasil  penelitian  skala industri ini didukung oleh hasil penelitian dari  brocken,  braihi  dan  Hosseinzadeh (2017)  dimana  suhu  yang  tinggi  akan menurunkan nilai SC.

## Hubungan  konsentrasi  pengikat  silang dengan SC
Pengikat  silang    adalah  zat  kimia yang  dapat  mengikat  secara  silang monomer-monomer pada SAP, mencegah
polimer  menjadi  terlarut  dalam  air  dan membuat  SAP  mempunyai  kemampuan swelling (Kwon  et  al.  2021).  Pengikat silang  yang  dianalisis  adalah  dengan interval konsentrasi 0.018–0.032 mol%.
Berdasarkan  hasil  analisis  korelasi diperoleh  nilai  koefisien  negatif  antara
konsentrasi  pengikat  silang  dengan  SC dengan nilai -0.13. Semakin besar jumlah pengikat  silang    maka  semakin  rendah nilai  SC  begitu  juga  sebaliknya.  Gambar 7 menunjukkan korelasi antara konsentrasi  pengikat  silang  dengan  nilai
SC.
Gambar 7. Hubungan SC dengan pengikat silang
Pengikat silang yang banyak membuat  polimer  menjadi  lebih  rapat (Ahmed  &  Syed.  2016).  Semakin  rapat densitas polimer oleh ikatan silang maka ruang antar rantai/jaringan untuk molekul air  akan  berkurang  dan  pori-pori  untuk tempat air masuk yang terbentuk menjadi lebih  kecil,  sehingga  nilai  SC  dan hidrofilitasnya menjadi turun.
Kerapatan  dari  ikatan crosslinking pada  SAP  mempengaruhi  SC  dan mempunyai  korelasi  yang  berbanding terbalik.  Kerapatan  ruang  yang  tinggi membuat polimer menjadi kurang elastis, kaku  dan  molekul  air  lebih  susah  untuk masuk  (Sunardi  et  al.  2017).  Elastisitas gel  sebanding  dengan  nilai  SC,  semakin elastis gel maka SC akan semakin tinggi (Susmanto et al. 2020).
Secara visual, pada reaksi polimerisasi  radikal  SAP  dengan  jumlah pengikat  silang  yang  lebih  banyak  akan membuat  reaksi  menjadi  lebih  stabil. Keuntungan  dari  jumlah  pengikat  silang lebih  banyak  adalah  membuat  reaksi lebih  stabil  di  reaktor  dan  polimer  yang terbentuk  lebih  padat  sehingga  tidak melebar  dan  menyentuh  dinding  reaktor, akan  tetapi  SC  yang  dihasilkan  relatif akan  turun  dan  biaya  konsumsi  untuk pengikat silang menjadi naik.
Terlalu  sedikit  pengikat  silang  akan menghasilkan polimer yang kurang padat sehingga  melebar  sampai  ke  dinding reaktor.  Polimer  yang  melebar  ini terkadang  menempel  dan  terakumulasi. Polimer yang menyentuh dinding reaktor akan  mengakibatkan  akumulasi  polimer dalam waktu tertentu dan kemudian akan mengganggu  proses  polimerisasi  pada reaktor dan unit-unit selanjutnya.
Jumlah  pengikat  silang  yang  terlalu sedikit  membuat  penyerapan  air  oleh SAP  akan  menjadi  rendah  karena  ikatan silang  yang  terbentuk  tidak  optimal sehingga  tidak  dapat  menahan  air  yang telah  diserap.  Selain  itu  polimer  SAP menjadi mudah terlarut dalam air.
Konsentrasi  pengikat  silang  juga memiliki  korelasi  yang  berbanding  lurus dengan  suhu  reaksi.  Berdasarkan  hasil analisis  data  didapatkan  semakin  banyak
jumlah pengikat silang, suhu reaksi akan relatif  meningkat.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  hasil  analisis  data  dimana  korelasi positif  0.22.  Peningkatan  suhu  reaksi berdampak pada penurunan berat molekul rata-rata SAP seperti pembahasan sebelumnya.
Pada analisis korelasi yang dilakukan dalam  penelitian  ini,  hubungan  antara konsentrasi  pengikat  silang  dan  SC diasumsikan sebagai linier. Llanes et al. 2020 & Hosseinzadeh. 2013 mengemukakan bahwa hubungan hubungan  antara  konsentrasi  pengikat silang  adalah  tidak  linier,  tetapi eksponensial seperti di bawah :
SC = k.C −n
dimana  k  dan  n  adalah  konstanta sedangkan  C  adalah  konsentrasi  atau jumlah  pengikat  silang.  Pada  penelitian ini  data  SC  dan  konsentrasi  pengikat silang  dicoba  di- fitting menggunakan persamaan  diatas  dan  didapatkan  kurva seperti terlihat pada Gambar 8.
Fitting data menggunakan persamaan Llanes et al. 2020 sehingga mendapatkan persamaan  y  =  45.504x -0.032 ,  dimana  k  = 45.504  dan  n  =  0.032.    Pada  penelitian Llanes  didapat    nilai  k  =  6.14  dan  n  = 0.67.  Perbedaan  nilai  k  dan  n  ini  terjadi karena  perbedaan  antara  data  skala  lab dengan  industri  dan  juga  jenis  pengikat silang yang berbeda.
Gambar 8. Kurva hasil fitting dengan persamaan Llanes et al. (2020)

## Hubungan  penambahan  gas  nitrogen dengan SC
Rentang  dari  gas  nitrogen  yang ditambahkan  pada  saat  polimerisasi adalah  0−1.5  Nm3/jam. Hasil  analisis korelasi  didapatkan  koefisien  korelasi sebesar - 0.07. Koefisien korelasi ini merupakan kedua terlemah jika dibandingkan  dengan  koefisien  korelasi yang  didapatkan  dari  variabel-variabel yang  lain. Kecilnya  koefisien  korelasi yang  didapatkan  menujukkan  bahwa penambahan nitrogen  kurang  atau  tidak berkorelasi  terhadap  besarnya  nilai  SC yang  didapatkan.  Kecilnya  koefisien korelasi bisa juga disebabkan karena data yang tersedia kurang bervariasi.
Walaupun  koefisien  korelasi  yang didapat  nilainya  kecil, trend yang
didapatkan menunjukkan bahwa
penambahan  gas  nitrogen  membuat  nilai SC menurun. Secara fisik diamati bahwa
ketika nitrogen ditambahkan saat polimerisasi  akan  menghasilkan  lebih banyak  serbuk  SAP  dengan  ukuran sangat halus, lebih kecil dari 45 μm. SAP dengan  ukuran  sangat  halus  ini  akan menurunkan  nilai  SC.  Semakin  banyak jumlah  gas  nitrogen  yang  diinjeksikan akan  membuat  nilai  SC  menjadi  turun karena jumlah SAP dengan ukuran sangat halus  yang  dihasilkan  akan  semakin tinggi.
Ketika  dilakukan  injeksi  nitrogen pada  reaktor,  terbentuk  gelembung  pada gel  polimer.  Gelembung  ini  berasal  dari gas nitrogen dan uap air yang menguap di reaktor. Gelembung-gelembung ini
y = 45.504x -0.032 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 SC (g/g) Pengikat silang (mol%)

## SC vs Pengikat silang
membuat  pori-pori  dari  polimer  lebih banyak  sehingga  penguapan  air  lebih banyak di reaktor dan dryer .
Kondisi  yang  lebih  kering  membuat serbuk  berukuran  sangat  halus  menjadi lebih banyak. Gel yang terbentuk setelah penambahan  gas  nitrogen  mempunyai lebih  banyak  lipatan.  Lipatan-lipatan  ini adalah cerminan dari gelembung- gelembung yang terbentuk.
Gambar 9. Hubungan SC dengan penambahan
N 2
Walaupun analisis korelasi penambahan  nitrogen  dan  nilai  SC
mendapatkan  nilai  koefisien  korelasi yang kecil, penambahan nitrogen membuat  nilai  SC  yang  didapatkan memiliki  rentang  yang  lebih  kecil dibanding  tanpa  penambahan  nitrogen seperti  terlihat  pada  Gambar  9. Penambahan gas nitrogen dengan volume rendah  membuat  SAP  yang  dihasilkan memiliki nilai SC yang relatif diatas lebih besar  dan  sama  dengan  dari  50  g/g
sedangkan  penambahan  dengan  volume nitrogen  lebih  besar  menghasilkan  SAP dengan  nilai  SC  relatif  lebih  kecil  dan sama dengan 50 g/g.
Hal ini menunjukkan bahwa penambahan nitrogen pada saat polimerisasi  adalah  menguntungkan. Penambahan  gas  nitrogen  membuat polimerisasi  menjadi  relatif  stabil.  Gas nitrogen membuat suhu reaksi polimerisasi  menjadi  lebih  turun.  Hal  ini dibuktikan  juga  dengan  data  korelasi antara  gas  nitrogen  dengan  suhu  reaksi yang mempunyai hubungan negatif -0.15. Injeksi  nitrogen  pada  monomer mengakibatkan konsentrasi oksigen menjadi  turun.  Oksigen  merupakan inhibitor pada polimerisasi radikal karena keberadaaanya akan berkompetisi dengan monomer  untuk  bereaksi  dengan  radikal dari inisiator (Yeh et al. 2018) . Selain itu oksigen  juga  berpengaruh  terhadap efektivitas  dari  MEHQ  sebagai  inhibitor (Mehner. 2021). Oksigen sebagai stabilizer bersifat penghambat polimerisasi.  Sebagai  inhibitor,  Oksigen akan dikonsumsi ketika reaksi polimerisasi (Brand et al. 2011).
Konsentrasi oksigen yang turun akan membuat  reaksi  polimerisasi  radikal menjadi  lebih  optimal  dan  lebih  cepat. Suhu  reaksi  dapat  menjadi  lebih  rendah dibandingkan  reaksi  tanpa  nitrogen.
Walaupun  menguntungkan,  penggunaan gas  nitrogen  akan  meningkatkan  biaya produksi  karena  adanya  biaya  konsumsi untuk gas nitrogen

## Hubungan konsentrasi inisiator dengan
SC
Rentang  konsentrasi  inisiator  yang dianalisis  adalah  0.120–0.135  g/mol.
Koefisien  korelasi  inisiator  dengan  SC yang  didapatkan  adalah  -0.02. Koefisien korelasi  ini  adalah  yang  terlemah dibandingkan  dengan  variabel-variabel yang  lain  karena  data  yang  tersedia kurang  bervariasi. Semakin  banyak inisiator
ditambahkan memiliki
kecenderungan  mengakibatkan  nilai  SC
yang didapat relatif sedikit lebih kecil.
Walaupun  koefisien  korelasi  yang didapatkan  memiliki  nilai  kecil  yang artinya konsentrasi inisiator yang ditambahkan  memiliki  korelasi  yang lemah atau tidak berkorelasi dengan nilai SC,  Gambar  10  menunjukkan  bahwa konsentrasi  inisiator  yang  ditambahkan sangat  memperngaruhi  nilai  SC  yang didapat.  Pada  konsentrasi  inisiator  yang rendah  (0.120−0.122)  g/mol  nilai  SC yang  didapatkan  diatas  50  g/g  dan memiliki rentang yang tipis. Penambahan inisiator  dengan  kadar  lebih  tinggi sampai dengan 0.127 g/mol
mengakibatkan  rentang  nilai  SC  yang didapat lebih lebar.
Gambar 10. Hubungan SC dengan inisiator
Jumlah  inisiator  yang  lebih  rendah dapat  mengendalikan  jumlah  radikal inisiator  sehingga  tidak  menganggu proses  polimerisasi.  Sebaliknya  jumlah inisiator  yang  lebih  banyak  akan menghasilkan  radikal  inisiator  yang banyak  dan  biaya  konsumsi  inisiator yang  naik.    Hal  ini  dapat  dilihat  pada nilai  konstanta  laju  reaksi  dekomposisi (kd) yang merupakan fungsi
konsentrasi/jumlah inisiator (Ward,
2021).
Radikal inisiator yang terlalu banyak pada  tahapan  inisiasi  dapat  membuat reaksi  polimerisasi  tidak  stabil.  Reaksi pada tahapan terminasi pada polimerisasi menjadi terganggu ketika radikal inisiator yang  terlalu  banyak  kemudian  bereaksi dengan radikal polimer sehingga polimer
yang terbentuk tidak optimal dan nilai SC menjadi turun. (Hamzah. 2017).
Semakin  banyak  jumlah  inisiator maka  reaksi  akan  semakin  cepat  terjadi. Hal ini dapat dilihat dari analisis korelasi data  antara  inisiator  dengan retention time dimana  korelasinya  adalah  -0.30.
Hubungan  yang  berbanding  terbalik  ini memperlihatkan
kalau inisiator berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya  reaksi. Reaksi  yang  berjalan dengan cepat dengan retention time kecil maka  akan  membentuk  polimer  dengan panjang  rantai  yang  pendek.  Polimer yang  berantai  pendek  akan  mempunyai nilai SC yang lebih rendah.
Fenomena inisiator ini sesuai dengan persamaan panjang rantai kinetik polimer (Abidin  et  al.  2018).  Panjang  rantai kinetik  polimer  berbanding  terbalik dengan  jumlah  inisiator.  Polimerisasi radikal SAP terkadang tidak stabil, salah satu  faktornya  adalah  ketika  polimer mulai terbentuk terjadi kenaikan viskositas  yang  drastis  sehingga  panas
reaksi tidak terdistribusi dengan baik dan sulit  menyebar.  Hal  ini  bisa  dicegah dengan  suhu  reaksi  dan  jumlah  inisiator yang lebih rendah agar tidak
menghasilkan  panas  reaksi  yang  terlalu tinggi (Ma & Wen. 2020).
Hubungan konsentrasi monomer dengan SC
Interval  konsentrasi  monomer  pada data  yang  dianalisis  adalah  41.0–45.0
%w/t. Koefisien korelasi antara konsentrasi  monomer  dengan  nilai  SC didapat  positif  sebesar  0.12. Semakin tinggi konsentrasi monomer yang ditambahkan  mengakibatkan  semakin tinggi  nilai  SC.  Hal  ini  terjadi  karena jumlah  monomer  yang  banyak  berikatan silang  akan  menghasilkan  jumlah  gugus hidrofilik  yang  relatif  banyak.  Semakin banyak  gugus  hidrofilik  yang  ada  pada polimer  maka  semakin  banyak  air  yang mampu  diserap  oleh  polimer  (Sunardi  et al. 2017).
Gambar 11. Hubungan SC dengan konsentrasi monomer
Pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa konsentrasi  monomer  yang  digunakan mempengaruhi  rentang  nilai  SC yang didapat  dimana  rentang  paling  lebar
didapatkan  ketika  konsentrasi  monomer
yang digunakan sebesar 43.0%.
Penurunan konsentrasi monomer menjadi 42.0–42.5  %  menyebabkan  rentang  nilai SC menjadi lebih tipis.
Konsentrasi  monomer  yang  tinggi dapat  membuat  laju  dan  derajat polimerisasi  tinggi  (Ma  &  Wen.  2020). Derajat  polimerisasi  adalah  jumlah  unit monomer  pada  rantai  polimer  atau perbandingan  antara  berat  molekul polimer  dengan  berat  molekul  unit strukturnya (Saefuloh et al. 2019).
Konsentrasi  monomer  yang  lebih tinggi akan menghasilkan polimer dengan molecular  weight yang  tinggi  sehingga nilai SC akan semakin tinggi  (Lee et al. 2018)  &  (Ward.  2021).  Selain  itu peningkatan  konsentrasi  monomer  akan meningkatkan  panjang  rantai  polimer sehingga  jumlah  SAP  sebagai  penyerap yang  dihasilkan  akan  semakin  banyak (Susmanto et al. 2020).
Panjang  rantai  kinetik  polimer dipengaruhi  oleh  konsentrasi  monomer pada  tahapan  propagasi.  Propagasi disebut juga tahapan pembentukan rantai aktif  dimana  monomer  radikal  aktif bereaksi  dengan  molekul  monomer  lain sehingga rantai aktif yang cukup panjang terbentuk (Sulistyawati, 2010).
Semakin tinggi konsentrasi monomer akan  membuat  suhu  reaksi  turun.
Sebaliknya  semakin  kecil  konsentrasi monomer  maka  suhu  reaksi  akan  lebih tinggi.  Berdasarkan  data  hasil  analisis didapat  korelasi  negatif  -0.23.    Hal  ini terjadi karena konsentrasi monomer yang rendah  mempunyai  konsentrasi  air  lebih tinggi sehingga untuk proses polimerisasi membutuhkan  suhu  yang  relatif  lebih tinggi untuk menghilangkan air.
Hubungan antara konsentrasi monomer  dengan  pengikat  silang  adalah negatif dimana semakin besar konsentrasi monomer  maka  jumlah  pengikat  silang harus  lebih  sedikit.  Sebaliknya  apabila konsentrasi  monomer  lebih  rendah  maka jumlah  pengikat  silang  sebaiknya  lebih banyak.    Korelasi  kedua  variabel  ini adalah  -0.42.  Hal  ini  memberikan pengaruh terhadap kerapatan dari polimer.  Apabila  monomer  dan  pengikat silang  sama-sama  berjumlah  banyak maka  polimer  yang  terbentuk  akan menjadi lebih padat sehingga menurunkan nilai SC.
Keuntungan  lain  dari  konsentrasi monomer  yang  lebih  tinggi  adalah penghematan  energi.  Ketika  konsentrasi monomer  tinggi,  jumlah  air  yang  harus dihilangkan  dari  gel  polimer  hasil polimerisasi menjadi lebih sedikit. Hal ini membuat  beban  kerja  unit dryer setelah reaktor  menjadi  lebih  ringan  dimana konsumsi dari steam akan menjadi turun.
Semakin
rendah konsentrasi monomer  maka  kondisi  polimer  lebih basah  sehingga  beban  energi  pada dryer akan  menjadi  lebih  tinggi.  Semakin banyak kandungan air pada polimer maka semakin  banyak steam yang  digunakan untuk menghilangkannya pada unit dryer .

## Hubungan retention time dengan SC
Retention  time adalah  waktu  tinggal monomer  di  sepanjang  reaktor  ketika mengalami  proses  polimerisasi  atau waktu  yang  dibutuhkan  monomer
membentuk gel polimer. Interval retention  time yang  dianalisis  adalah 0.48–1.24  menit. Koefisien  korelasi antara retention time dengan SC dari data adalah 0.31. Semakin lama retention time maka  nilai  SC  semakin  tinggi. Lama waktu  reaksi  mempengaruhi  rantai polimer  yang  dihasilkan. Waktu  yang lebih  lama  akan  menghasilkan  polimer dengan  rantai  yang  lebih  panjang sehingga  berat  molekul  akan  menjadi lebih  tinggi. Reaksi  yang  berjalan  cepat akan menghasilkan polimer dengan rantai yang  pendek  sehingga  ruang  untuk mengikat air menjadi relatif kecil dan SC menjadi turun. Sebaliknya rantai polimer yang  panjang  akan  menghasilkan  ruang untuk  molekul  air  yang  lebih  besar sehingga  nilai  SC  menjadi  meningkat (Shanmugasundaram. 2008).
Gambar 12. Hubungan SC dengan retention time
Retention  time mempunyai  korelasi negatif  dengan  suhu  reaksi. Koefisien korelasi  antara  dua  variabel  ini  adalah - 0.56. Semakin  tinggi  suhu  reaksi  maka retention time pada reaktor akan semakin pendek, sebaliknya semakin rendah suhu reaksi maka retention time akan semakin lama.  Kurva  korelasi  ini  dapat  dilihat pada Gambar 13.
Gambar 13. Hubungan suhu reaksi dengan retention time
Berdasarkan  Gambar  13  dapat  dilihat bahwa  suhu  reaksi  yang  tinggi  akan membuat  polimer  SAP  akan  lebih  cepat terbentuk.  Sebaliknya  suhu  reaksi  yang
62,00 67,00 72,00 77,00 82,00 0,40 0,90 1,40 Suhu reaksi (C) Retention time (min)
lebih  rendah  akan  membuat  monomer lebih lama terbentuk menjadi gel polimer.

## KESIMPULAN
Variabel  yang  mempunyai  korelasi paling  kuat  terhadap  nilai  SC  dari  SAP adalah retention  time dan  suhu  reaksi pada  polimerisasi  radikal  di  reaktor dengan  nilai  0.31  dan  -0.26.  Korelasi paling  lemah  diperoleh  dari  penambahan gas  nitrogen  dan  konsentrasi  inisiator dengan  nilai - 0.07  dan  -0.02.
Korelasi  yang  positif  dari  variabel kondisi  operasi  reaktor  terhadap  SC
adalah konsentrasi monomer dan retention  time .  Sebaliknya  korelasi  yang
negatif  terhadap  SC  adalah  pada  suhu reaksi, jumlah pengikat silang, penambahan gas nitrogen dan inisiator.
Hasil  dari  penelitian  diharapkan dapat  memberikan  referensi  terkait korelasi  dari  variabel-variabel  kondisi operasi reaktor terhadap swelling capacity SAP.  Selain  itu  juga  sebagai referensi  terhadap  peneliti  selanjutnya dan  berkontribusi  untuk  pengembangan studi machine  learning di  dalam penelitian teknik kimia.

## DAFTAR  RUJUKAN
Abidin, A. Z., Susanto, G., Sastra, N. M. T.,  &  Puspasari,  T.  (2018).  Sintesis dan Karakterisasi Polimer Superabsorban dari Akrilamida. Jurnal  Teknik  Kimia  Indonesia, 11(2), 84. https://doi.org/10.5614/jtki.2012.11.2 .5
Ahmed,  R.,  &  Syed,  K.  A.  (2016).
Synthesis of Superabsorbent Polymer (SAP)  via  Industrially  Preferred
Route.  Journal  of  Basic  &  Applied Sciences, 12, 383–387.
Amalia,  R.,  &  Kumoro,  A.  C.  (2016). Analisis  sifat  fisikokimia  dan  uji korelasi  regresi  antara  nilai  derajat substitusi dengan swelling power dan
solubility  pada  tepung  gadung (Dioscorea hispida Dennst)
terasetilasi.  Inovasi  Teknik  Kimia,
1(1), 17–26.
Asuero,  A.  G.,  Sayago,  A.,  &  González,
A.  G.  (2006).  The  correlation coefficient:  An  overview.  Critical Reviews  in  Analytical  Chemistry,
36(1),
41–59. https://doi.org/10.1080/10408340500 526766
Bachra,  Y.,  Grouli,  A.,  Damiri,  F.,
Bennamara,  A.,  &  Berrada,  M. (2020). A new approach for assessing the  absorption  of  disposable  baby diapers and superabsorbent
polymers:  A  comparative  study.
Results  in  Materials,  8(November). https://doi.org/10.1016/j.rinma.2020.
100156 Braihi,  A.  (2016).  Applications  of  the Super Absorbent Polymers.
ResearchGate, December 2016, 1–4.
Brand,  R.  H.,  Hartwig,  A.,  Opitz,  B.,
Pfeifer,  C.,  Drochner,  A.,  &  Vogel,
G.  H.  (2011).  The  Consumption  of
Oxygen  and  p-Methoxyphenol  in
Acrylic  Acid  -  Kinetics  and Modeling.  Macromolecular  Reaction Engineering, 5(5–6), 212–222. https://doi.org/10.1002/mren.201000
057
Brocken, L., Price, P. D., Whittaker, J., &
Baxendale,  I.  R.  (2017).  Continuous flow  synthesis  of  poly(acrylic  acid): Via  free  radical  polymerisation. Reaction Chemistry and Engineering,
2(5),
662–668.
https://doi.org/10.1039/c7re00063d Budiman Anwar, Nurkomarasari Risa, S.
Y. (2021). Chemica Isola Pengaruh
Crosslinker N , N ’ -
Metilenbisakrilamida ( MBA ) terhadap Kinerja Kopolimer Superabsorben Selulosa Bakterial Nata de Soya - Asam Akrilat yang Disintesis Menggunakan Radiasi
Microwave. Chemica Isola ,
1 (April), 1–8.
https://ejournal.upi.edu/index.php/C
I/index ARTICLE
Dave,  P.  N.,  &  Gor,  A.  (2018).  Natural polysaccharide-based  hydrogels  and nanomaterials:  Recent  trends  and their  applications.  In  Handbook  of Nanomaterials for Industrial Applications. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
813351-4.00003-1
Hamzah,  N.  (2017).  Teknik  Sintesis Povidon. Jf Fik Uinam, 5(36).
He,  Z.,  Shen,  A.,  Guo,  Y.,  Lyu,  Z.,  Li,
D.,  Qin,  X.,  Zhao,  M.,  &  Wang,  Z.
(2019). Cement-based materials modified with superabsorbent polymers:  A  review.  Construction and  Building  Materials,  225,  569– 590.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat .2019.07.139
Hosseinzadeh,  H.  (2013).  Synthesis  and
swelling  properties  of  a  poly(vinyl alcohol)-based superabsorbing hydrogel. Current Chemistry Letters, 2(3), 153–158. https://doi.org/10.5267/j.ccl.2013.05.
001
Jafari, M., Najafi, G. R., & Sharif, M. A.
(2021).  Superabsorbent  polymer composites  derived  from  polyacrylic acid :  Design  and  synthesis  , characterization  ,  and  swelling
capacities.
29(6), 733–739.
https://doi.org/10.1177/09673911209
33482
Khanlari,  S.,  &  Dubé,  M.  A.  (2015).
Effect  of  pH  on  Poly(acrylic  acid)
Solution  Polymerization.  Journal  of
Macromolecular  Science,  Part  A: Pure  and  Applied  Chemistry,  52(8), 587–592. https://doi.org/10.1080/10601325.20
15.1050628 Konstantinov,  I.  A.,  &  Broadbelt,  L.  J. (2019).  A  Quantum  Mechanical Approach for Accurate Rate Parameters of Free-Radical Polymerization Reactions. In Computational  Quantum  Chemistry. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/b978-0-12- 815983-5.00002-7
Kwon,  Y.  R.,  Kim,  J.  S.,  &  Kim,  D.  H.
(2021).  Effective  enhancement  of water  absorbency  of  itaconic  acid based-superabsorbent  polymer  via tunable surface—crosslinking. Polymers, 13(16). https://doi.org/10.3390/polym131627 82 Lee, G. H., Vo, N. D., Jeon, R. Y., Han,
S. W., Hong, S. U., & Oh, M. (2018).
Modeling and simulation for acrylamide  polymerization  of  super absorbent  polymer.  Korean  Journal
of  Chemical  Engineering,  35(9), 1791–1799.
https://doi.org/10.1007/s11814-018- 0093-x
Llanes,  L.,  Dubessay,  P.,  Pierre,  G.,
Delattre,  C.,  &  Michaud,  P.  (2020).
Biosourced Polysaccharide-Based
Superabsorbents. 51–79.
Ma, X., & Wen, G. (2020). Development history  and  synthesis  of  super- absorbent  polymers:  a  review. Journal  of  Polymer  Research,  27(6). https://doi.org/10.1007/s10965-020- 02097-2
Mehner,  P.  J.  (2021).  Modeling  and Simulation  of  Components  and Circuits  with  Intrinsically  Active Polymers.
October. https://doi.org/10.25368/2021.1 Meshram, I., Kanade, V., Nandanwar, N., &  Ingle,  P.  (2020).  Super-Absorbent Polymer: A Review on the
Characteristics and Application.
International  Journal  of  Advanced Research  in  Chemical  Science,  7(5), 8–21. https://doi.org/10.20431/2349- 0403.0705002
Mohana Raju, K., Padmanabha Raju, M., &  Murali  Mohan,  Y.  (2002). Synthesis  and  water  absorbency  of crosslinked superabsorbent polymers.
Journal of Applied Polymer Science,
85(8), 1795–1801.
https://doi.org/10.1002/app.10731
Ostrand,  M.  S.,  DeSutter,  T.  M.,  Daigh,
A.  L.  M.,  Limb,  R.  F.,  &  Steele,  D. D.  (2020).  Superabsorbent  polymer characteristics, properties,
and
applications.
Agrosystems,
Geosciences  and  Environment,  3(1), 1–14.
https://doi.org/10.1002/agg2.20074 Rakhmawati, I., & Kurniawan, C. (2019). Indonesian  Journal  of  Chemical Science Pengaruh Konsentrasi Metilenbisakrilamida  dalam  Sintesis Komposit  Poli  (  Asam  Akrilat  )  -
Kaolin  dan  Pengujiannya  sebagai
Superabsorben. Indonesian Journal of Chemical Science, 8(2), 93–104.
Saefuloh,  I.,  Rifa’i,  A.,  Haryadi,  H.,
Yusuf,  Y.,  Susilo,  S.,  &  Aswata,  A.
(2019).  Pengaruh  Temperatur  dan
Reduksi Hasil Proses Rolling Terhadap  Sifat  Mekanik  Ultra  High Molecular Weight Polyethilene (UHMWPE) Sebagai Material Pengganti Lutut Tiruan. FLYWHEEL :  Jurnal  Teknik  Mesin Untirta, V(1), 105. https://doi.org/10.36055/fwl.v0i0.584 2 Shanmugasundaram,  O.  L.  (2008). Superabsorbent  polymers.  Asian
Dyer, 5(4), 55–58.
Specification,
E. P. (2020). *
EP002980124B1 *. 1(19), 1–15.
Sulistyawati,  E.  (2010).  Polimerisasi Akrilamida  dengan  Metode  Mixed Solvent  Precipitation  Menggunakan Inisiator  Kalium  Persulfat.  Eksergi, X, 21.
Sunardi,  S.,  Irwan,  A.,  Latifah,  A., Istikowati,  W.  T.,  &  Haris,  A. (2017).  Kajian  Pengaruh  Jumlah Agen  Pengikat  Silang  Terhadap Karakteristik  Superabsorben  Asam
Akrilat  Tercangkok  Selulosa  Dari
Alang-Alang  (Imperata  cylindrica). Jurnal  Sains  Dan  Terapan  Kimia,
11(1), 15. https://doi.org/10.20527/jstk.v11i1.3 169 Sunit, H. (2010). Perkembangan Teknologi Polimerisasi Radikal
Bebas  Terkontrol  dan  Aplikasi  pada Pembuatan  Biodegradabel  Polimer.
In  Prosiding  Simposium  Nasional Polimer VI.
Susmanto,  P.,  Santia,  L.,  Utari,  I.  R.,  & Rendana,  M.  (2020).  Pengaruh Penambahan  Selulosa  dari  Serat Kapuk dan Crosslink Agent terhadap Sifat  Absorpsi  dan  Rasio  Swelling Biopolimer  Superabsorben.  Jurnal Integrasi Proses, 9(2), 9–14.
Swantomo, D., Megasari, K., & Saptaaji, R.  (2008).  Pembuatan  Komposit
Polimer Superabsorben Dengan Mesin Berkas Elektron. Jurnal Forum Nuklir, 2(2), 143. https://doi.org/10.17146/jfn.2008.2.2. 3286
Ward,  J.  D.  (2021).  Feasibility  of  Free
Radical  Polymerization  of  Acrylic Acid  in  a  Continuous  Flow  Reactor.
University of Pittsburgh. Windarto,  Y.  E.  (2020).  Analisis Penyakit Kardiovaskular Menggunakan Metode Korelasi
Pearson,  Spearman  Dan  Kendall.
Jurnal  SAINTEKOM,  10(2),  119.
https://doi.org/10.33020/saintekom.v 10i2.149
Yeh,  C.  J.,  Hu,  M.,  &  Shull,  K.  R. (2018). Oxygen Inhibition of Radical
Polymerizations  Investigated  with the  Rheometric  Quartz  Crystal Microbalance. Macromolecules, 51(15), 5511–5518.
https://doi.org/10.1021/acs.macromol
.8b00720 Zohuriaan Mohammad J., Mehr,  and K.
K.  (2008).  Superabsorbent  Polymer
Materials: A Review. Iranian Polymer Journal, 17, 451–477.